Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 27 



Flechsig, welche sich auf Darstellung der d-Glukose in Substanz aus 

 jener Zellulose ohne Ausbeuteermittelung und auf analytische Bestimmung 

 des gebildeten Zuckers mittelst des Verfahrens von Soxleth Tollens 

 Allihn grundet, steht die Vermutung Sterns gegeniiber, dafi Flechsig 

 nur etwa 3 Proz. der Baumwollzellulose in Traubenzucker ubergefiihrt 

 habe. Schwalbe und Schulz konnten nach Flechsig arbeitend 

 20 Proz. der Baumwollzellulose an Dextrose gewinnen, hingegen 44 Proz. 

 wenn sie die Verzuckerung der intermediar erhaltenen Azidzellulose nach 

 Eckstrom im Autoklaven unter Druck vollzogen, und Briggs erzielte 

 eine maximale Zuckerausbeute von 50 Proz. Os t und Wilkening ver- 

 mochten analytisch eine Umwandlung von 80 83 Proz. der Zellulose 

 in Zucker nachzuweisen. Bei der Verzuckerung unter Druck entstehen 

 nebenher 3,3 10,8 Proz. organischer Sauren. DaB die analytischen 

 Werte mit dem Ergebnisse der praparativen Verzuckerung nicht iiber- 

 einstimmen, wird teils durch die Bildung von Kristallisationsstorern 

 (Dextrine), teils durch Entstehung von Produkten unvollstandigen Ab- 

 baues mit hoherem Kupferreduktionsvermogen, vielleicht auch von starker 

 reduzierenden Reversionsprodukten der Glukose, endlich durch Auftreten 

 von nichtzuckerartigen Zersetzungsprodukten des Traubenzuckers erklart. 

 Anzeichen fur die primare Bildung eines anderen" Monosacharids als 

 d-Glukose aus Baumwollzellulose wurden niemals beobachtet. Die elemen- 

 tare Zusammensetzung entspricht der Formel C 6 H 10 5 , fiir welche sich 

 44,41 Proz. G und 6 ; 25 Proz. H berechnen, wahrend sich als Mittel 

 von neun Analysen dreier Autoren 1 ) 44,39 Proz. G und 6,29 Proz. H 

 ergeben. Allerdings darf die Baumwollzellulose, um genau diese Zu- 

 sammensetzung zu zeigen, keiner zu energischen Bleiche mit Oxydations- 

 mitteln oder Ghlor unterworfen worden sein, da diese die Bildung von 

 Oxyzellulose veranlassen. 



Die Flachszellulose 2 ) ist nach der Vollbleiche ebenso zusammen- 

 gesetzt wie die Zellulose der Baumwolle. Die Spuren wachsartiger Sub- 

 stanz, welche sie enthalt und welche den eigenartigen Glanz der ge- 

 bleichten Leinenfaser bedingen soil, scheint auf die Analysenwerte keinen 

 EinfluB auszuiiben. Auch sonst sind die beiden Zellulosearten sehr ahn- 

 lich. Doch ist die Flachszellulose leichter angreifbar durch Salzsaure, 

 aber weniger empfindlich gegen konzentrierte Schwefelsiiure als die 

 Baumwollzellulose 3 ), wird von alkalischen Agentien (Soda) und von Chlor- 

 kalk leichter angegriffen und adsorbiert aus einer Kupfersulfatlosung 



1) Klason, Ztschr. f. angew. Ghem. 22, 1207 (1909); Bumcke u. Wolffen- 

 stein, Ber. d. dtsch. chera. Ges. 32, 2495 (1909); Ost, Zeitschr. f. angew. Chem. 

 19, 993 (1906), Chem. Ztg. 33, 197 (1909). 



2) C. G. Schwalbe, Die Chemie der Zellulose, Berlin 1911, p. 581. 



3) Herzog in Sorau, Unterscheidung von Leinen u. Baumwolle 1904, p. 12. 



